597 



kiese, durch dessen Umwandlung der Brauneisenstein entstanden 

 ist, angehören. 



Barcena hat das Mineral mit einem zur Abscheidung der 

 angeblich darin enthaltenen edlen Metalle erforderlichen Zuschlage 

 zusammen geschmolzen und das dabei erhaltene Korn auf der 

 Kapelle abgetrieben. Bei Wiederholung dieses Versuches erhielt 

 Barcena sehr von einander abweichende Resultate, je nachdem, 

 wie er sich bald überzeugte, das dem Versuche unterworfene 

 Mineral mit mehr oder weniger von der eisenschüssigen thonigen 

 Substanz vermengt oder frei davon war. Die hohlen, eisen- 

 schüssigen Thon enthaltenden Nieren oder Kugeln ergaben auf 

 der Kapelle ein Metallkorn, während andere vorher durch Waschen 

 davon befreite beim Abtreihen auch nicht eine Spur edlen Metalles 

 zurückliessen. 



Bei Behandlung eines Theiles des sorgfältig abgesonderten 

 Thones wurde schon bei dem ersten Versuche ein graulich weis- 

 ses Korn erhalten, welches sich mit Hinterlassung eines schwar- 

 zen schweren Pulvers, ohne Rückstand, in Salpetersäure auflöste. 

 Die Lösung hatte einen Silbergehalt von 18 Mark in 12 Arrobas 

 oder von 3 Procent. Der Rückstand, das schwarze Pulver, nahm 

 beim Rösten die graue Farbe des Platins an, löste sich unter 

 Erhitzung in Königswasser auf und gab dabei eine röthlich gelbe 

 Lösung, welche mit Kali, mit Cyaneisenkalium und mit Platinjodür 

 die dem Platin entsprechenden Reactionen wahrnehmen Hess. 

 Diese Reactionen zeigten sich bei allen zur grösseren Sicherheit 

 wiederholten Versuchen in gleicher Weise und einige derselben 

 deuteten die Anwesenheit von Osmium an. 



Der Silbergehalt der Erze, welchen Barcena bei den ver- 

 schiedenen Versuchen auf trockenem Wege erhielt, war sehr 

 ungleich und wechselte zwischen 13 bis 17 Mark in 12 Arrobas 

 oder zwischen 2 l /s bis 2 5 /6 Procent, während der Platingehalt 

 constanter war und 1 bis 1 l fa Mark in 12 Arrobas oder x \% bis 

 3 /i2 Procent betrug, mithin grösser als nach der Angabe von 

 Fernandez war. 



Bei den mit den unveränderten Eisenkiesen angestellten Ver- 

 suchen zum Nachweis ihres Platingehaltes erhielt Barcena nur 

 negative Resultate, denn, nachdem er einen Theil der Kiese in 

 Salpetersäure und den Rückstand in Königswasser aufgelöst hatte, 



